538 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



11 semble que ces faits et d'autres du même ordre puissent être inter- 

 prétés en admettant que l'action sélective des divers réactifs microgra- 

 phiques sur l'acier est déterminée avec plus ou moins d'activité par les dif- 

 férents corps alliés au fer; mais, alors que pour l'iode, l'acide picrique, 

 l'acide azotique, etc., la proportion de carbone et l'état sous lequel se trouve 

 ce métalloïde ont une action incomparablement plus grande que celle des 

 autres éléments alliés, le contraire s'observe pour les réactifs cupriques dont 

 l'action est modifiée beaucoup plus énergiquement par le phosphore et par 

 d'autres éléments que par le carbone, sans cependant que l'influence de ce 

 dernier soit nulle. 



Au cours de la solidification de l'acier, la plupart des éléments associés 

 au fer se répartissent inégalement entre lesdendrites de première solidifica- 

 tion et le cément solidifié en dernier lieu. On obtient donc entre ces deux 

 parties des contrastes extrêmement nets, qui se conservent sans modifica- 

 tion sensible au cours du forgeage ou du laminage. On peut suivre facile- 

 ment la déformation graduelle de ces dendrites en prélevant des échantil- 

 lons successivement sur un lingot, puis sur les billettes et barres qui en 

 dérivent aux divers instants du laminage. La figure 2 reproduit une série 

 de figures ainsi obtenues, correspondant : (A) au lingot naturel, dans lequel 

 on voit très nettement les dendrites de solidification qui se déforment et 

 s'orientent graduellement à mesure que l'on allonge le métal par laminage; 

 (B) dans le rapport de 5 à i ; (C) dans le rapport de 3o à i ; (D) dans le 

 rapport de i5o à i. 



Les traitements thermiques usuels et même d'autres beaucoup plus pro- 

 longés et énergiques ne modifient pas seiisiblementles figures ainsi obtenues 

 tant sur le lingot que sur les barres plus ou moins corroyées, parce qu'ils ne 

 modifient que l'état et dans une certaine mesure l'emplacement du carbone, 

 liindis que la plupart des autres éléments ne subissent aucune modification. 

 L'aspect du métal observé au microscope se modifie donc profondément, 

 mais les stries mises en évidence par les réactifs cupriques et observées à très 

 faible grossissement ne sont <juère modifiées et en tout cas ne subissent 

 aucun déplacemeut; leur écartemenl moyen sur un métal laminé permettrait 

 par suite de reconnaître approximativement, même après traitement ther- 

 mique, le corroyage subi par un métal, si l'on connaissait la dimension pri- 

 mitive des dentrites. 



L'élude de ces dimensions et de leur variation avec les conditions de 

 coulée présente donc un grand intérêt. Elle est grandement facilitée par 

 l'emploi des réactifs cupriques qui donnent des résultats beaucoup plus nets 



